SÉANCE DU 27 MARS 1911. 877 



D'autre part, diverses méthodes d'analyse sont basées sur l'absorption 

 de gaz par des corps solides chauffés dans des tubes de verre, de porcelaine 

 ou de silice. 



Ayant moi-même entrepris des travaux sur ces dégagements et ces 

 absorptions de gaz, j'ai pensé qu'il convenait, dans des recherches prélimi- 

 naires, de déterminer l'importance des erreurs qui pourraient provenir des 

 dégagements gazeux issus des parois des tubes soumis à une élévation de 

 température, car, d'une part, ces gaz peuvent se mêler à ceux qu'on veut 

 extraire d'un métal, d'autre part, leur dégagement peut changer le poids 

 des tubes employés. 



La méthode la plus précise, pour déceler les dégagements de gaz des 

 parois des tubes, consiste à suivre, à une température donnée, les variations 

 de pression qui se produisent dans l'appareil, à l'aide d'une jauge de Mac 

 Leod. Un manomètre ordinaire ne suffît pas, lorsque les dégagements sont 

 très lents, ou lorsque les appareils ont un volume assez considérable. 



Une quantité de gaz qui serait difficilement mesurable en volume, ou en 

 poids, est très facile à mettre en évidence par une mesure de pression faite 

 avec une jauge sensible. 



Le détail des expériences ne pouvant trouver place ici ('), je donnerai 

 seulement les conclusions de ce travail. 



Les tubes de verre d'iéna donnent à froid, sous très basse pression, un 

 dégagement gazeux négligeable. 



A 600°, ce dégagement est un peu plus rapide; il se limite bientôt pour reparaître 

 lorsqu'on abaisse la pression, puis cesse ensuite définitivement. 



La totalité des gaz dégagés, pour une surface de verre d'iéna voisine de 100'^°', 

 peut être évaluée à o"^"'',o3 dont le poids serait de ^^ de milligramme environ. 



Un tube ainsi privé de son gaz superficiel est capable de reprendre à l'air, en 

 quelques heures, environ le tiers de la quantité qu'il avait fixée tout d'abord. 



Il peut être utile de tenir compte de ces très petites quantités de gaz dégagés ou 

 fixés, dans les travaux très précis. 



Les gaz qu'on peut extraire des tubes de porcelaine doublement vernis 

 sont en quantités extrêmement variables. 



Avec un de ces tubes, on a observé : 



A 10°, en I heure 3o minutes, à partir de o'"",oo4 de pression interne, un accroisse- 

 ment moyen de o™'",oo5 par heure. 



Puis en 4o heures, à partir de o"",oi2 de pression interne, un accroissement moyen 

 de o""",ooi par heure. 



(') Voir Bull. Soc. c/iùn,, 191 1, n" 0. 



C. R., 191 1, i" Semestre. (T. 15'2, N° 13.) Il3 



